üeber das Glas, 79 



aus dem Sande, dem Kalk und dem Schmelzmittel (koUens. 

 oder schwefeis. Natron). Auch eine kleine Menge schwe- 

 felsaurenNatrons findet sich immer darin ; 

 wird kohlen s. Natron verwendet, so schmilzt man zusammen 

 weissen Sand . . 290 Theile 

 kohlensaures Natron 100 „ 

 kohlensauren Kalk . 50 „ 

 und das erzeugte Glas enthält 



Si02 77,04 Proc. 



NaO 15,51 „ 



Kalk 7,41 „ 



wird schwefelsaures Natron benutzt, so nimmt man 

 weisseen Sand . 270 Theile 

 schwefeis. Natron 100 „ 

 kohlens. Kalk . . 100 „ 

 Holzkohle ... 6 — 8 „ 

 und erhält ein Glas, worin sich finden: 

 Si02 73,05 Proc. 



NaO 11,79 „ 



CaO 15,16 „ 



Diese beide Glassorten werden in Saint - Gobain gefertigt. 

 Sowohl vom industriellen, als vom theoretischen Gesichts- 

 punkte aus ist es interessant, zu untersuchen, wie viel Sand 

 man in das Glas einführen könne. Die ausserordentlich 

 feuerbeständigen Tiegel und die escessive Glüht der zu seiner 

 Disposition gestellten Oefen gestatteten Pelouze die Aus- 

 führung dieser Yersuche. Ohne in die Einzelnheiten der 

 delben einzugehen, giebt er an, dass anstatt obiger 270 

 bis 290 Th. Sand er nach und nach die Menge desselben bis 

 auf 400 Theile gesteigert habe. 



Das mit 400 Th. weissen Sand, 100 Th. kohlens. Natron 

 und 50 Th. kohlens. Kalk erhaltene Glas enthielt 

 Si02 82,24 Proc. 



NaO 12,01 „ 



CaO 5,75 „ 



100,00 

 Hingegen das mit 400 Th. Sand, 100 Th. NaO,S03 

 und 100 Th. kohlens. Kalk dargestellte Glas 

 Si02= 80,07 Proc. 

 NaO= 8,73 „ 



CaO =_ll/)0 „__ 



99,80 



